53 
beider nochmals genauer festgestellt und lasse meine Untersuchungen hierüber 
nachstehend folgen. Zum Vergleiche führe ich die Merkmale des eigentlichen 
Succinits hier ebenfalls an. Der mürbe Succinit besitzt eine Härte von U/g 
bis 2 Graden. Von derselben Härte ist der Gedanit. Succinit hat eine 
Härte von 2 bis 2V a Graden. 
Die Farbe des mürben Succinits ist hellweingelb bis rothgelb, seltener 
dunkelgelb oder missfarbig. Er ist für gewöhnlich klar oder halbdurchsichtig, 
selten undurchsichtig. Der Gedanit sieht für gewöhnlich hellweingelb bis 
goldgelb aus, seltener dunkler,* er ist ebenfalls durchsichtig und klar, selten 
halbdurchsichtig. Die Farbe des eigentlichen Succinits wechselt ausserordent- 
lich; man findet unter ihm Stücke vom hellsten Weingelb bis zum Orange- 
roth in allen Abstufungen, grünliche, blaue, braune und gelbbraune Stücke 
und solche, welche andere Mischfarben tragen. Ausser klaren Stücken sind 
alle Uebergänge der Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit bei dem Succinit 
vertreten. Auch beobachtet man unter ihm Stücke, welche fluoresciren, eine 
Eigentümlichkeit, welche ich beim mürben Succinit und Gedanit vermisste. 
Durch Reiben werden alle Bernsteinsorten gleichmässig negativ elektrisch. 
Als specifisches Gewicht fand ich das des mürben Succinits 1,060 bis 1,C66, das 
des Gedanits 1,05» bis 1,068. Das specifische Gewicht des Succinits bewegt 
sich in den weiten Zwischenräumen von 1,oöo bis 1,096. Es giebt von dem 
letzteren ferner eine Abart, welche so leicht ist, dass sie auf dem Wasser 
schwimmt. 
Der mürbe Succinit schmilzt bei einer Temperatur, welche zwischen 
280° und 287 0 0. liegt. Gedanit schmilzt bei 260° bis 270° C. Charakteristisch 
ist beim Gedanit, dass er sich schon lange vor seinem Schmelzpunkte, bei 
einer Temperatur von 140° bis 180° C. stark aufbläht und dabei eine elastische 
Beschaffenheit annimmt. Der eigentliche Succinit schmilzt bei einer Temperatur 
von 287° bis nahezu 300° C. 
Der mürbe Succinit enthält wie der eigentliche Succinit Bernsteinsäure; 
doch ist er im Allgemeinen nicht reich daran, was sich schon dadurch kund 
giebt, dass er beim Erhitzen keine so heftig zum Husten reizende Dämpfe 
ausstösst wie der eigentliche Succinit. Ich fand in einem schönen goldgelben 
klaren Stücke l,i3 Procent, in einem anderen 1,to Procent Bernsteinsäure, 
während ich bei den vielen trockenen Destillationen, welche ich mit dem 
eigentlichen Succinit vornahm, niemals unter 3 Procent fand, sondern stets 
mehr, bis zu 8 Procent. Gedanit giebt bei der trockenen Destillation keine 
Bernsteinsäure aus. 
Das Verhalten des mürben Succinits gegen Lösungsmittel ermittelte ich 
mit einem der Stücke, welche zur Bernsteinsäurebestimmung dienten. Gleich- 
zeitig nahm ich zu demselben Zwecke ein klares hellgelbes Stück Gedanit in 
Arbeit. Ich lasse die Ermittelungen hier folgen: 
Das Verhalten des eigentlichen Succinits gegen Lösungsmittel stelle ich 
daneben: 
2 
